50 



E. Cohen. 



Der Taenit tritt in verhältnissmässig kleinen und schmalen Blättchen auf, welche 

 sich nicht in genügender Menge für eine Analyse rein aussuchen Hessen. 



Eine von mir ausgeführte Analyse der Lösung ergab die unter V oder nach Ab- 

 zug von Daubreelith (0-05°/^) und Schreibersit (o-6g°j^) die unter Va stehenden Zahlen; 

 für die Bestimmung von Kupfer und Phosphor wurden Je 17*407 Gr., für diejenige des 



Chrom 17407 Gr. verwandt. 



V Va 



Unter Berücksichtigung des Daubreelith und Chromit, welche dem Schreibersit 

 beigemengt waren, sowie der in Lösung gegangenen geringen Mengen von Schreibersit 

 und Daubreelith ergibt sich als Zusammensetzung des in Arbeit genommenen Stückes: 



Nickeleisen ...... 94-34°/q 



Schreibersit ^■54 



Troilit 



Daubreelith 



Chromit und Silicate 



Kohle 



PPhosphornickel .... 

 Unbestimmter Rückstand . 



IOOOO°/q 



Zur Ermittlung der Gesammtzusammensetzung von Zacatecas, welche sich ohne 

 Taenitanalyse aus den obigen Daten nicht berechnen lässt, wurden von Herrn Dr. 

 Scherer die beiden Analvsen VI und VII ausgeführt; die verwandten Stücke waren 

 von der grossen zur Isolirung der ßestandtheile benutzten Platte abgeschnitten worden. 

 VIII gibt das Mittel, Villa die Berechnung auf 100 nach Abzug von Schreibersit (6-34°/^) 

 und Daubreelith (o-4i°/q), letzterer aus dem Schwefel berechnet. Ob der Schwefel zu 

 niedrig bestimmt worden ist, oder ob hier Chrom auch noch in einer anderen löslichen 

 Verbindung vorkommt, konnte aus Mangel an weiterem Material nicht bestimmt werden. 

 Der gesammte Chromgehalt auf Daubreelith verrechnet, würde 2'04°/q ergeben, was 

 zweifellos zu hoch ist. Auch die Verrechnung des gesammten Phosphor auf Schreibersit 

 ist nach dem obigen Resultat der Untersuchung des unmagnetischen Rückstandes nur 

 ein Nothbehelf. Zacatecas scheint Verbindungen zu enthalten, welche man bisher aus 

 Meteoreisen noch nicht kennen gelernt hat, und es würde sich wahrscheinlich lohnen, 

 die Untersuchung mit sehr reichlichem Material zu wiederholen. 



Die unter Villa Gesehenen Zahlen können daher nur annähernd die Zusammen- 

 Setzung des Nickeleisen zum Ausdruck bringen, aber sie zeigen, dass von den älteren 



') Eine Controlbestimmung von Dr. Scherer ergab 94"ii°/o. 



